28 



J. M. VAN BEMMELEN. 



Trois autres analyses donnèrent pour le 



Rapport entre Fe, Ca et C0 3 . 





Atomes 



milligrammes (ou groupes d'atomes). 



Analyse. 



IL 



III. 



IV. 



Fe 



10,31 





7,8 



5,67 



Cà 



0,76 





0,6 



0,44 



Total 



11,07 





8,5 



6,11 



Différence = dé- 

 ficit d'anhydr. 

 carbon. 



10,30 





7,4 



5,5 



0,77 



1,0 



0,6 



Il en résulte qu'une petite portion seulement du carbonate 

 ferreux, l / l Q environ, avait été oxydée en perdant de l'anhy- 

 dride carbonique. La matière primitive peut donc être consi- 

 dérée comme composéee de carbonate ferreux, d'un peu de 

 carbonate de calcium et de fibres végétales. Les rapports en 

 poids de ces divers constituants, qaand tout le fer est calculé 

 comme FeC0 3 , sont d'après les quatre analyses: 





IL 



III. 



IV. 



I. 



FeC0 3 



86,8 6 



86,65 



86,57 



89,1 



Ca C0 2 



5,5 2 



5,75 



5,80 



2,6 



Fibres 



7,6 3 



7,6 



7,63 



8,3 





100,0 



100,0 



100,0 



100,0 



La sidérose de l'échantillon I provient d'un autre endroit 

 que celle des échantillons II — IV. C'est ce qui explique peut- 

 être la légère différence dans la teneur en chaux. Les analyses 

 démontrent d'ailleurs que la composition de la matière est 

 homogène. Il est à remarquer que la teneur en acide phos- 

 phorique est faible, et que les échantillons ne constituent donc 

 pas un mélange de sidérose et de vivianite. 



